Aclitzelinter Abschnitt. Fasern. 315 



Bastmarkstrahlen her, die bei der Abscheidung des Bastes zum grössten 

 Theile zerstört wurden. Stellenweise sind in den breiteren Baststreifen 

 diese Bastmarkstrahlen noch ganz wohl erhalten und geben den betref- 

 fenden Stücken ein kreidiges Aussehen. Die Farbe der Faser gleicht jener 

 von frisch angeschnittenem Weissbuchenholz [Carpiniis hetuliis). Der Bast 

 dieser Pflanze ist glanzlos, und selbstverständlich auch die Faser i). Die 

 Festigkeit der Faser ist eine beträchtliche, indem selbst Faserstücke, die 

 nur eine Breite von 0,5 mm haben, sich nur sehr schwer zerreissen 

 lassen. 



Im lufttrockenen Zustande führt die Faser 7,49 Proc. Wasser. Im 

 mit Wasserdampf gesättigten Räume steigert sich bei mittlerer Tempe- 

 ratur der Wassergehalt bis auf 17,11 Proc. Die getrocknete Faser giebt 

 1 ,90 Proc. Asche, welche nur Spuren von krystallartigen Bildungen führt. 



Jodlösung färbt die Faser bräunlich. Stellenweise ruft jedoch zudem 

 dieses Reagens eine schwärzlich grüne Punktirung hervor. Diese dun- 

 keln Punkte entsprechen, wie die mikroskopische Untersuchung lehrt, 

 den noch unverletzten Bastmarkstrahlen, deren Zellen reichlich mit Stärke- 

 körnchen gefüllt sind. Letztere werden durch die Jodlösung blau, die 

 umschliessenden Zellwände hingegen tief gelb bis bräunlich gefärbt, wobei 

 ein dunkles, schmutziges Grün als Mischfarbe entsteht. Auf Zusatz von 

 Schwefelsäure wird die grüne Farbe lebhafter. Durch Kupferoxydammo- 

 niak werden die Bastbündel anfangs grünlich, später unter beträchtlicher 

 Quellung bläulich gefärbt. Die Wände der Bastmarkstrahlenzellen färben 

 sich sofort blau und quellen merklich auf. Mit schwefelsaurem Anilin 

 behandelt, nimmt der Bast und ebenso die Faser eine intensiv gelbe 

 Farbe an, die stellenweise ins Zimmtbraune neigt. 



Die den Bast und die Faser zusammensetzenden Bastzellenbündel 

 haben eine Breite von 0,06 bis 0,20 mm und eine Dicke von 0,04 bis 

 0,10 mm. Sowohl im Baste als auch in der Faser liegen Markstrahlen, 

 häufiger jedoch noch Markstrahlenräume. Die Länge der Markstrahlen 

 schwankt zwischen 0,17 — 3,5, ihre tangentiale Breite zwischen 0,02 bis 

 0,23 mm. Sie sind meist lang zugespitzt. Die den Bastzellen zugewen- 

 deten Grenzlinien der Markstrahlen sind entweder ganz wellenlos oder nur 

 sehr schwach ausgebuchtet. Die Markstrahlenzellen, welche den Bast- 

 zellen anhaften, sind dickwandig, deutlich porös und langgestreckt, die 

 übrigen kurz und dünnwandig. Die Länge der ersteren beträgt meist 75, 

 die Breite 42 jx. Häufig sind vom ganzen Markstrahl bloss dessen äussere, 

 dickwandige Elemente erhalten. Die in den Markstrahlen zellen vorkom- 

 menden Stärkekörnchen haben einen mittleren Durchmesser von 4 [x. 



\ ) Der Bast einiger anderen *SVc/ß-Arten z. B. S. tüiaefolia] soll seidenglänzend 

 sein (vgl. Royle, 1. c., p. 262). 



